- 585 — 
E che sia realmente così, lo dimostra il fatto, noto da parecchio tempo, che, 
immergendo successivamente lamine di piombo terse nello stesso volume di acque pota- 
bili non corrodenti, si arriva, in un tempo più o meno lungo, a render queste corrodenti. 
E lo dimostrano anche le determinazioni che riferiamo nella seguente tabella, 
mettendo in contatto la stessa lamina di piombo, sempre tersa, con soluzioni diverse 
di nitrato di potassio. 
Volume della soluzione . . . . . cme. 100 
Superficie di piombo immersa. . . cm. 833,04 
Piombo in soluzione nel liquido . . . 0 
Quantità ; 
Durata della di nitrato di potassio Piombo corroso Piombo corroso 
immersione in in un'ora 
in 
100 cme. di soluzione 
ore gm. gm. gm. 
18 0,25 0,0751 0,00417 
19 0,30 0,0611 0,00321 
13 0,40 0,0180 0,00100 
17 0,50 0,0062 0,00036 
17 1,25 0,0072 0,00041 
17 2,00 0,0077 0,00045 
Difatti la quantità di piombo corroso nella unità di tempo va aumentando colla 
diminuizione della soluzione salina, rimanendo pressochè identica da una concentra- 
zione di 0,50 °/, in su. 
Quindi l'aumento progressivo del piombo corroso, notato con soluzione di nitrato 
0,25 °/, si deve attribuire veramente ad una diminuzione del sale in soluzione, ovvero 
all'effetto prodotto da soluzioni di nitrato di concentrazione sempre inferiore. 
Ma la eliminazione del sale dovrà raggiungere un limite: e quindi la corrosione del 
piombo dovrà acquistare una grande regolarità non appena la combinazione del sale 
col prodotto della corrosione del piombo possa dissociarsi completamente, ed il sale 
ripassare nella soluzione. 
Difatti, una tale regolarità apparisce dalle seguenti esperienze eseguite con solu- 
zione 0,15 °/ di nitrato di potassio: 
Volume di soluzione usata . . . . eme. 100 
Superficie di piombo in contatto. . . cm. 34,04 
Durata della È Piombo corroso 
o 1 2 Piombo corroso = 4 
immersione ln in un'ora 
ore gm. gm. 
24 0,0488 0,00203 
48 0,0842 0,00175 
72 0,1393 0,00193 
